L eh. die jSfagnclisinnuj des Stahls im Afomente seiner Härtung. 211 
1 Element 4 Elemente 
nach der 
während der 
n a c h der 
während der 
Härtung 
der Härtung 
Härtung 
Härtung 
magnetisirt 
magnetisirt 
magnetisirt 
magnetisirt 
99 
78 
81 
69 
100 
86 
76 
77 
96 
81 
80 
68 
104 
85 
86 
78 
105 
80 
85 
78 
108 
87 
| 86 
78 
Mittelzhl 102 
88 
82 
73 
Magnetismus 1 
1,51 
1 
1,26 
Hiernach hängt das fragliche Verhältniss wenigstens bei 
Stäben mittlerer Dicke sehr wesentlich von der Grösse der 
magnetisirenden Kraft ab, und zwar so, dass bei geringerer 
Kraft die magnetische Ablöschung grössere Vortheile gewährt. 
Ein ähnliches Resultat ergaben übrigens Versuche mit der 
nächstfolgenden dünneren Sorte von Stäben, während ich bei 
grösserer sowohl, als bei noch geringerer Dicke kein ent¬ 
schiedenes Urtheil gewann. Auch in diesem Falle war das 
Resultat für mich überraschend, da ich mir bei grösserer 
magnetisirender Kraft den fraglichen Unterschied allgemein 
wachsend gedacht hatte. 
Versuche bei einpoliger Magnotisirung. 
Die letzteren Versuche führten mich auf den Gedanken, 
die Stäbe nur mit einem Dole des Elektromagneten in Ver¬ 
bindung treten zu lassen, ln solcher Weise war die magne- 
tisirendo Kraft ganz besonders geschwächt, und es stand zu 
erwarten, dass die magnetische Ablöschung hier ganz besondere 
Dienste leisten würde. Für diesen Zweck benutzte ich 
wieder Stäbe von 6 ,nm Dicke und 2 Elemente, wie bei der 
/ 
Mehrzahl meiner Versuche. 
